OPÉRATIONS DE VOIE SÈCHE 623 



fondent bien aussi avec les proportions CaAl (3CaO. APO 3 ); 

 mais ils deviennent beaucoup moins fusibles pour CaAP 

 (3CaO. 2 APO 3 ). 



La composition des argiles est ordinairement comprise entre 

 les formules Al Si 2 et AISi 3 ; la proportion de silice y est sou- 

 vent plus grande, par suite de mélange avec du sable quartzeux. 

 Il en résulte qu'il suffit presque toujours d'y ajouter de la 

 chaux ou du carbonate de calcium pour que le mélange soit 

 complètement fusible. Il suffit, dans la plupart des cas, de 1/2 

 à 3/4 de marbre pour 1 d'argile ; pour les bonnes argiles plas- 

 tiques ou pour les mélanges à parties égales d'argile et de 

 sable quartzeux, on emploie jusqu'à 2 1/2 de marbre ; on 

 préfère un mélange de marbre et de quartz lorsque les argiles, 

 sont exceptionnellement riches en alumine. 



Les protoxydes de manganèse, de fer, de cobalt, de cuivre, 

 facilitent beaucoup la fusion des silicates alcalino-terreux ou 

 terreux. 



On obtient des culots très bien fondus avec les bisilicates et 

 les trisilicates de manganèse et de calcium MnCaSi 1 *, MnCa 2 Si 6 , 

 MtfCaSv 1 , MnCa^Si*; avec les mono- et les bisilicates de man- 

 ganèse et de magnésium MnMgSi 2 , MnMgSi\ MrfMgSi 6 '; et 

 des culots encore compacts et vitreux avec les bi- et ses- 

 quisilicates de manganèse et d'aluminium (MnAl 3 Si s , Mn^AV' 

 Si 1 '). 



La silice peut être combinée avec Y oxyde ferreux si la chaux, 

 de manière à former des mono- et des bisilicates FeCaSi 2 et 

 Fe'-CaSi 3 (péridot), FeCaSi k (pyroxène), avec la magnésie un 

 monosilicate FeMg^Si* (péridot), avec l'alumine un monosili- 

 cate FeAlSi z \ tous ces silicates doubles sont parfaitement 

 fondus. 



Avec le peroxyde de fer et la chaux ou l'alumine, Berthier a 

 obtenu des mono- et des bisilicates fondus ; mais lui-même a 

 fait observer qu'une partie de l'oxyde de fer avait été réduite 

 dans le creuset par les gaz du foyer et que la fusion des sili- 

 cates pouvait être attribuée à l'oxyde ferreux ainsi produit. 



Le protoxyde de cuivre forme avec l'alumine un monosilicate 



